## PENGARUH  AKTIVASI ADSORBEN BIOMASSA TERHADAP GUGUS HIDROKSIL PADA PROSES ADSORPSI ION LOGAM TIMBAL (Pb)
Abdurrahman 1 , Suhendrayatna 2 *, Syahiddin DS 2
1 Program Studi Magister Teknik Kimia, Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
2 Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Jalan Tgk. Syech Abdurrauf No. 7A, Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia, 23111
*Email: suhendrayatna@unsyiah.ac.id

## Abstrak
Logam timbal (Pb) merupakan logam yang sangat populer dan banyak dikenal oleh masyarakat. Hal ini  disebabkan  oleh  penggunaannya  yang  tinggi  di  industri  dan  paling  banyak  menimbulkan keracunan  pada  makhluk  hidup.  Penelitian  ini  mempelajari  proses  penyerapan  ion  Pb  pada  air limbah sintetis mengandung ion Pb. Pengamatan difokuskan pada kinerja penyerapan oleh adsorben campuran biomassa tandan kosong kelapa sawit dan sekam padi yang diaktivasi dengan asam sitrat pada  berbagai  variasi  konsentrasi  dan  mengamati  peningkatan  bilangan  gelombang  pada  ikatan gugus hidroksil (-OH) setelah diaktivasi dengan asam sitrat. Kinetika adsorpsi terjadi pada bilangan gelombang  3200-3600  cm -1 dimana  terlihat  kinerja  gugus  hidroksilnya  sangat  baik  dalam  proses penyerapan  pada  area  spektra  IR  tersebut.  Proses  penyerapan  ion  logam  Pb  terbaik  berlangsung pada rasio biomassa (tandan kelapa sawit : sekam padi) 1:1 yang menghasilkan penyerapan sebesar 56,70%  dari  konsentrasi  awal  80  ppm.  Lebih  lanjut  ditemukan  bahwa  waktu  kontak  ion  logam  Pb dengan  adsorben  sangat  menentukan  hasil  penyerapan,  semakin  lama  waktu  kontak  maka  hasil penyerapan semakin baik.
Kata kunci : logam berat, timbal, adsorpsi, biomassa, spektra IR

## Abstract
Lead (Pb) is a very popular and widely metal known by public caused by high use in industries and toxid  to  living  organisms.  This  research  was  conducted  to  investigate  the  absorption  process  of  Pb ion  in  synthetic  wastewater.  The  observations  focused  on  the  absorption  performance  by  an adsorbent from mixture biomass of palm bunches and rice husk activated with citric acid in various concentrations  and  observed  an  increase  in  the  wave  number  bonding  hydroxyl  group  (OH)  after activated  with  citric  acid.  Kinetics  of  adsorption  occured  at  wave  number  3200-3600  cm -1 which founded very good performance of hydroxyl groups in the absorption process in that IR spectra area. Pb ion absorption was found the best on the ratio  of  biomass  (palm  bunches:  rice  husk)  1:1,  which occured  56.70%  absorption  with  initial  concentration  of  80  ppm.  Furthermore,  it  was  found  that contact time between adsorbent and Pb ion affect to the absorption.
Keywords :  heavy metal, Lead, adsorption, Biomass, and FTIR spectra

## Pendahuluan
Pencemaran logam berat sangat berbahaya bagi lingkungan. Banyak laporan yang memberikan fakta betapa berbahayanya pencemaran lingkungan terutama  oleh  logam  berat  pada  kawasan  perairan, baik  akibat  penggunaan  airnya  untuk  konsumsi sehari-hari  maupun  ketika  mengkonsumsi  biota  air tawar  yang  hidup  di  perairan  tercemar  tersebut. Kasus  yang  dilaporkan  pertama  kali  di  Jepang, timbulnya  penyakit  “itai-itai”  yang  menyebabkan para  nelayan  dan  keluarganya  terkena  keracunan kronis  akibat  logam  berat  Cd  dan  mengakibatkan kematian  manusia  100  orang  [5,15].  Lebih  lanjut Jaleel [3] menjelaskan bahwa hampir semua industri ditemukan  menghasilkan  limbah  yang  mengandung logam  berat.  Semakin  meningkatnya  pertumbuhan
industri  maka  peningkatan  pencemaran  terhadap sumber-sumber air yang berasal dari limbah industri yang dibuang ke perairan tanpa pengolahan terlebih dahulu.  Secara  umum  diketahui  bahwa  logam  berat merupakan  elemen  yang  berbahaya  di  permukaan bumi.  Beberapa  unsur  logam  berat  seperti  timbal (Pb),  kadmium  (Cd),  merkuri  (Hg),  arsen  (As)  dan alumunium  (Al)  tidak  mempunyai  fungsi  biologi sama  sekali  bagi  manusia.  Logam-logam  tersebut sangat  berbahaya  walaupun  dalam  jumlah  yang relatif  kecil  dan  menyebabkan  keracunan    pada makhluk hidup [10].
Logam  timbal  (Pb)  merupakan  logam  yang sangat populer dan banyak dikenal oleh masyarakat. Hal  ini  disebabkan  oleh  banyaknya  Pb  yang digunakan  di  industri  non  pangan  dan  paling
banyak  menimbulkan  keracunan  pada  makhluk hidup.  Pb  adalah  sejenis  logam  yang  lunak  dan berwarna cokelat kehitaman, serta mudah dimurnikan  dari  pertambangan.  Pb  merupakan logam  putih  kebiru-biruan  dengan  pancaran  terang yang  sangat  lunak,  mudah  dibentuk, ductile ,  dan bukan konduktor listrik yang baik, namun  memiliki resistasi tinggi terhadap korosi.
Studi tentang penyerapan logam berat menggunakan  adsorben  telah  banyak  dilakukan dalam  berbagai  penelitian  dan  penelitian  ke  arah tersebut  terus  dikembangkan  [7,14].  Penelitian  ini mengamati proses penyerapan  ion Pb oleh biomassa pada  air  limbah  sintetis  yang  mengandung  ion  Pb. Pengamatan  difokuskan  untuk  melihat  kinerja adsorben  campuran  biomassa  tandan  kosong  kelapa sawit  dan  sekam  padi  yang  diaktivasi  dengan  asam sitrat  pada  berbagai  variasi  konsentrasi  dan mengamati  peningkatan  bilangan  gelombang  pada ikatan  gugus  hidroksil  (-OH)  setelah  diaktivasi dengan asam sitrat.

## Metodologi Penelitian
Bahan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini meliputi  Biomassa  (tanda  kelapa  sawit  dan  sekam padi)  yang  diperoleh  dari  lahan  pertanian  di  Aceh Besar.  Semua  bahan  kimia  yang  digunakan merupakan  bahan  murni  yang  diperoleh  secara komersial  dari  Wako  Ltd.  Peralatan  utama  yang digunakan meliputi Muffle Furnace ( Line Thermolyne ,  model:  FB1410M-33  at  1100 o C), oven dryer ( Memmert ),  timbangan  digital  ( Ohaus ),  pH meter ( Oreon ), AAS ( Atomic Absorption Spectrophotometry;  Shimadzu  AA-6300 ),  dan  FTIR ( Fourier Transform Infra Red; Shimadzu IR Prestige 21 ).
Variabel tetap terdiri dari temperatur pengeringan  biomassa  (130 o C),  volume  NaOH  0,5 N  (500  mL),  volume  C 6 H 8 O 7 100  mL,  kecepatan pengadukan (100 rpm), temperatur adsorpsi (30 o C), dan  ukuran  partikel  biomassa  (100  mesh).  Variabel berubah  terdiri  dari  (1)  rasio  campuran  biomassa (tandan  kosong  :  sekam  padi)  sebesar:  1:10  (10 gram), 1:5 (15 gram), 1:1 (20 gram), 5;1 (25 gram), dan  10:1  (30  gram);  (2)  konsentrasi  asam  sitrat (C 6 H 8 O 7 ) yaitu: 0 N; 0,2 N; 0,4 N; 0,6 N; dan 0,8 N; (3)  waktu  adsorpsi  yaitu:  20  menit,  40  menit,  60 menit, 80 menit, dan 100 menit, dan (4) konsentrasi Pb(NO 3 ) 2 yaitu: 20 ppm; 40  ppm;  60  ppm;  80  ppm; dan 100 ppm.

## Proses Aktivasi Biomassa
Sebanyak 15 gram campuran biomassa  (rasio biomassa  tanda  kelapa  sawit  dan  sekam  padi  sesuai variabel)  halus  dan  kering  dicampurkan  NaOH  0,5 N  [7,8]  pada  500  mL,  kemudian  dikocok
menggunakan shaker dengan  kecepatan  100  rpm selama 1 jam pada suhu kamar. Biomassa yang telah dicampur  dengan  NaOH  kemudian  dimasukkan  ke dalam 500 mL aquades dan dikocok pada kecepatan 100  rpm  selama  30  menit,  cara  kerja  ini  terus diulang  sampai  diperoleh  pH=7  dan  dikeringkan pada temperatur 50 o C selama 2 jam [8].
Biomassa  yang  telah  netral  (10  gram) selanjutnya  dicampur  dengan  100  mL  asam  sitrat 0,2  N  dalam  250  mL  erlenmayer  dan  dikocok dengan shaker pada  100  rpm.  Setelah  2  jam, biomassa dikeringkan pada temperatur 50 o C selama 3  jam.  Prosedur  tersebut  diulangi  untuk  variasi konsentrasi  asam  sitrat  0,4;  0,6;  dan  0,8  N. Biomassa  dipisahkan  dari  larutannya  dengan  kertas saring dan dicuci dengan aquades di dalam Buchner Funnel berbasis  vakum  untuk  menghilangkan kelebihan asam sitrat sampai pH=7, dan dilanjutkan dengan  pengeringan  kembali  selama  24  jam  pada temperatur  50 o C  [15].  Untuk  mengidentifikasi adanya  peningkatan  jumah  gugus  hidroksil  dari modifikasi  dengan  asam  sitrat    ini,  biomassa diperiksa menggunakan FTIR.

## Proses Adsorpsi
Proses  adsorpsi  dilakukan  dengan  cara mengontakkan  1  gram  biomassa  yang  telah diaktivasi  dengan  asam  sitrat  dengan  100  mL sampel sintetis yang mengandung 20 ppm ion logam Pb  pada  250  mL  erlenmayer.  Proses  pengontakan dikuti  dengan  pengadukan  menggunakan shaker pada putaran 100 rpm selama selang waktu tertentu (sesuai  variasi  waktu  antara  20-100  menit)  pada temperatur 30 o C. Setelah proses penyerapan selesai, konsentrasi ion Pb pada larutan sampel diambil dan dianalisa    menggunakan  AAS.  Perlakuan  tersebut diulangi  untuk  variasi  konsentrasi  40,  60,  80,  dan 100 ppm.

## Prosedur Analisa dengan FTIR
Sampel  biomass  sebelum  dimodifikasi  diuji pada kisaran gelombang inframerah antara 600 cm -1 sampai  4000  cm -1 .  KBr  digunakan  sebagai background dalam analisa sampel padatan. Sebanyak  5%  berat  sampel  dihomogenkan  dengan 95%  KBr  menggunakan  mortar  dan  kemudian ditekan dalam bentuk pellet [12]. Pencucian dengan NaOH  dilakukan  untuk  sampel  yang  telah dimodifikasi  asam  sitrat.  Dengan  memasukkan  125 mg  sampel  ke  dalam  2  mL  NaOH  0,1  M  selama  5 menit  hingga  filtratnya  mempunyai  pH  dengan kisaran 8 sampai 9,5 [4].

## Hasil

## Karakteristik Adsorben Biomassa
Karakter  kimia  suatu  adsorben  merupakan faktor  yang  ikut  menentukan  kemampuan  adsorpsi dari  adsorben  tersebut  [4].  Untuk  mengetahui karakter  adsorben  campuran  biomassa  tandan kosong  kelapa  sawit  dan  sekam  padi,  dilakukan pengamatan  dengan  menggunakan  instrumen  FTIR yang hasilnya diilustrasikan pada Gambar  1,  2,  dan 3.
Spektra  Gambar  1  memperlihatkan  serapan melebar  pada  bilangan  gelombang  3200-3600  cm -1 yang  menunjukkan  serapan  akibat  vibrasi  ulur  O-H berikatan dengan hidrogen pusat pada 3049,46 cm -1 . Gugus -OH adalah gugus hidroksil yang merupakan bagian  dari  gugus  fenol  dimana  ikatan  O-H  terikat pada  senyawa  selulosa  yang  terkandung  didalam tandan  kosong  kepala  sawit,  hal  ini  disebabkan karena  memiliki  nilai  bilangan  gelombang  di  atas 3000 cm -1 dan diperkuat  oleh  serapan  2223,92  cm -1 yang merupakan vibrasi ulur C=O yaitu ikatan ester rangkap  dua.  Penampakan  serapan  C-H  ditandai dengan  munculnya  dua  buah  pita  kuat  yang  terjadi pada panjang gelombang di bawah 3000 cm -1 , untuk bilangan  gelombang  ikatan  C-H  berkisar  antara 2850-2970  cm -1 dari  senyawa  aromatik  yang terkandung  di  dalam  biomassa,  kedua  pita  tersebut adalah  pada  bilangan  gelombang  2926,01  cm -1 dan 2868,15  cm -1 .  Pita  dengan  intensitas  penyerapan paling  kuat  terjadi  pada  bilangan  gelombang 2926,01  cm -1 yang  disebabkan  oleh  adanya penyerapan  dari  gugus  CH 2 ,  yaitu  dari  jenis  ulur taksimetri  CH 2 .  Vibrasi  ulur  C-O  dari  gugus  asam karboksilat  terlihat  pada  panjang  gelombang 1066,64  cm -1 ,  gugus  ini  merupakan  bagian  dari gugus  selulosa  dan  lignin  yang  terkandung  dalam campuran biomassa tandan kosong kelapa sawit dan sekam padi.
Gambar  1.  Spektra  FTIR  biomassa  tandan  kosong kelapa  sawit  dan  sekam  padi  (rasio  1:1)  sebelum aktivasi.
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 1/cm 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35 %T 3 3 2 1 .4 2 3 1 8 6 .4 0 3 0 6 4 .8 9 2 9 2 2 .1 6 2 8 7 2 .0 1 2 2 2 3 .9 2 1 1 8 2 .3 6 1 0 6 4 .7 1 9 7 2 .1 2 8 8 3 .4 0 8 0 2 .3 9 7 5 4 .1 7

## Rasio 1:1 As. Sitrat 0,8N
Gambar  2.  Spektra  FTIR  biomassa  tandan  kosong kelapa  sawit  dan  sekam  padi  (rasio  1:1)  setelah diaktivasi dengan konsentrasi asam sitrat 0,8 N
Gambar  2  memperlihatkan  peningkatan panjang gelombang yang disebabkan oleh penambahan  asam  sitrat  konsentrasi  0,8  N.  Jika dibandingkan dengan spektra Gambar 1, peningkatan  penyerapan  yang  terjadi  tidak  besar. Terlihat  adanya  penambahan  bilangan  gelombang yang muncul  pada spektra  Gambar 2 yaitu bilangan gelombang  3186,40  cm -1 dan  3321,42  cm -1 yang diperkirakan merupakan ikatan O-H gugus hidroksil dari  ikatan  hidrogen  alkohol  yang  terikat  pada senyawa  fenol  dengan  rentang  bilangan  gelombang berkisar  antara  3200-3600  cm -1 .  Pada  bilangan gelombang  3200-3600  cm -1 menunjukkan  serapan akibat  dari  vibrasi  ulur  O-H  berikatan  dengan hidrogen  pusat  pada  3049,46  cm -1 .  Gugus  -OH adalah gugus hidroksil yang merupakan bagian dari gugus  fenol  karena  memiliki  nilai  bilangan gelombang  di  atas  3000  cm -1 .  Sama  halnya  pada Gambar  1,  penampakan  serapan stretching C-H pada  Gambar  2  ditandai  dengan  munculnya  dua buah pita kuat yang terjadi pada panjang gelombang di  bawah  3000  cm -1 ,  untuk  bilangan  gelombang ikatan  C-H  berkisar  antara  2850-3000  cm -1 dari senyawa  alkana  yang  terkandung  di  dalam biomassa,  kedua  pita  tersebut  adalah  pada  bilangan gelombang 2922,16 cm -1 dan 2872,01 cm -1 dan nilai pada  ikatan  alkuna  sedikit  terjadi  kenaikan  dan penurunan.  Pita  dengan  intensitas  penyerapan paling kuat yaitu pada bilangan gelombang 2922,16 cm -1 yang  disebabkan  oleh  adanya  penyerapan  dari gugus rocking CH 2 .  Alkohol  dan  eter  mempunyai ciri  adsorpsi  infra  merah  karena stretching C-O terjadi  di  daerah  antara  1050-1200  cm -1 .  Pada Gambar  2  terlihat  dua  buah  pita  ikatan  C-O  yaitu 1064,71  cm -1 dan  1182,36  cm -1 ,  pita  dengan intensitas  penyerapan  paling  kuat  terjadi  pada bilangan gelombang 1182,36 cm -1 .
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 1/cm 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35 %T 3 0 4 9 .4 6 2 9 2 6 .0 1 2 8 6 8 .1 5 2 2 2 3 .9 2 1 0 6 6 .6 4 9 6 2 .4 8 8 9 3 .0 4 8 0 4 .3 2 7 5 2 .2 4 Belum diaktif asi 1:1
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 1/cm 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 %T 3 3 2 3 .3 5 3 0 4 9 .4 6 2 9 7 6 .1 6 2 9 2 2 .1 6 2 8 7 2 .0 1 2 6 9 2 .6 3 2 6 3 6 .6 9 2 5 6 3 .4 0 2 2 2 2 .0 0 1 1 8 4 .2 9 1 1 3 4 .1 4 1 0 6 2 .7 8 1 0 3 1 .9 2 9 7 5 .9 8 8 8 3 .4 0 8 0 6 .2 5 7 5 0 .3 1
Rasio 10:1 As. Sitrat 0,4N
Gambar  3.  Spektra  FTIR  biomassa  tandan  kosong kelapa  sawit  dan  sekam  padi  (rasio  10:1)  setelah diaktivasi dengan konsentrasi asam sitrat 0,4 N.
Gambar 3 memperlihatkan spektra campuran biomassa  kosong  kelapa  sawit  dan  sekam  padi dengan  rasio  perbandingan  10:1,  dimana  campuran terbesarnya  adalah  komposisi  berat  tandan  kosong kelapa  sawit.  Gambar  3  memperlihatkan  terjadinya peningkatan  sangat  signifikan,  panjang  gelombang yang  diperkirakan  merupakan  pita stretching C-H terlihat  tajam  pada  bilangan  gelombang  3300-3320 cm -1 atau stretching O-H yang juga terjadi di daerah bilangan  gelombang  3200-3600  cm -1 .  Menurut penampakan  yang  terjadi  pada  bilangan  gelombang 3323,35  cm -1 ,  gugus  tersebut  merupakan  ikatan gugus hidroksil dari alkohol pada ikatan fenol dalam senyawa aromatik selulosa. Nilai bilangan gelombang  3049,46  cm -1 juga  merupakan  gugus hidroksil  dari  senyawa  asam  yang  ditambahkan  ke dalam biomassa sebagai bahan aktivator, penambahan senyawa asam tersebut dengan konsentrasi  0,4  N.  Pengaruh  penambahan  asam sitrat sebagai aktivator sangat menentukan peningkatan  nilai  bilangan  gelombang  sehingga daya serapnya akan meningkat dengan meningkatnya  nilai  bilangan  gelombang.  Jika dibandingkan dengan spektra Gambar 2, penampakan  peningkatan  gugus  O-H  memiliki karakteristik  yang  hampir  sama  seperti  pada Gambar  3,  dan  jika  dilihat  dari  variasi  konsentrasi asam  sitrat  maka  semakin  besar  penambahan konsentrasi  asam  sitrat  sebagai  aktivator  maka peningkatan  bilangan  gelombang  ikatan  gugus hidroksil  akan  semakin  meningkat  sehingga penyerapan akan semakin meningkat pula.
Demikian  pula  dengan  rasio  perbandingan biomassa,  rasio  tandan  kosong  kelapa  sawit  lebih baik  dengan  komposisi  berat  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  sekam  padi.  Pada  spektra Gambar  3  terlihat  adanya  penambahan  bilangan gelombang  yang  muncul  yaitu  pada  bilangan gelombang  2563,40  cm -1 ;  2636,69  cm -1 ;  dan 2692,63  cm -1 ,  yang  diperkirakan  juga  merupakan ikatan  O-H  gugus  hidroksil  dari  ikatan  hidrogen
asam karboksilat dengan rentang bilangan gelombang  berkisar  antara  2500-2700  cm -1 yang merupakan ikatan dari senyawa asam sitrat.
Analisis  Rasio  Biomassa  pada  Penyerapan  Ion Logam Pb
Penggunaan  biomassa  sebagai  penyerap logam  telah  banyak  digunakan  dalam  berbagai penelitian  penyerapan  logam  berat,  biomassa merupakan  energi  terbarukan  dalam  bentuk  energi padat yang berasal dari bagian tumbuhan berlignoselulosa baik yang langsung digunakan atau diproses  terlebih  dahulu  [9].  Selama  biomassa digunakan  sebagai  bahan  mentah,  maka  karbonnya dapat  dipertahankan  di  dalam  bahan  dan  tidak memberikan efek kepada emisi gas rumah kaca yang memberikan  kontribusi  terhadap  pemanasan  global [6].  Pada  penelitian  ini  biomassa  yang  digunakan sebagai  penyerapan  ion  logam  Pb  yaitu  bersumber dari  tandan  kosong  kalapa  sawit  dan  sekam  padi, kombinasi  kedua  biomassa  yang  digunakan  pada berbagai  rasio  campuran  dengan  tujuan  untuk mengamati  seberapa  besar  daya  serapnya  terhadap logam berat ion Pb. Kemampuan proses penyerapan biomassa  terhadap  ion  logam  Pb  seperti  yang ditampilkan pada Tabel 1 dimana proses penyerapan terjadi  pada  campuran  biomassa  tandan  kosong kelapa sawit  dan  sekam  padi  dengan  rasio  1:5;  1:1; dan  5:1  dengan  berat  biomasa  masing-masing adalah  15  gram,  20  gram,  dan  25  gram.  Proses penyerapan  berlangsung  mulai  dari  40  menit,  60 menit,  80  menit  dan  100  menit  dengan  aktivator asam  sitrat  pada  konsentrasi  masing-masing  0,4  N dan 0,6 N.
Tabel  1.  Proses  adsorpsi  logam  timbal  (Pb)  dalam sampel limbah
Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 1), proses penyerapan  terbaik  terjadi  pada  rasio  biomassa  1:1 dimana konsentrasi awal sebelum proses penyerapan masing-masing  adalah  80  ppm  dan  100  ppm. Setelah  proses  penyerapan  berlangsung  masing- masing  selama  100  menit  dan  60  menit,  daya serapan  biomassa  tanda  kosong  kelapa  sawit  dan sekam  padi  yang  diperoleh  masing-masing  pada waktu 100 menit adalah 56,70% dan waktu 60 menit adalah  41,00%.  Lamanya  waktu  kontak  atara adsorbat  dengan  adsorben  sangat  mempengaruhi kinerja adsorpsi. Kinetika adsorpsi  menggambarkan profil  konsentrasi  solute  selama  proses  adsorpsi
Rasio (Berat) Asam Sitrat (N) Waktu (menit) Konsentrasi Pb (ppm) % Serapan Awal Akhir 1:5 0,6 80 40 80 23,47 43,93 41,33 45,09 1:1 0,4 100 60 80 100 34,64 59,00 56,70 41,00 5:1 0,6 40 80 40 80 21,45 43,39 46,38 45,76
sebelum  kesetimbangan  tercapai,  kinetika  adsorpsi dipengaruhi oleh faktor berikut: (1) luas permukaan, (2) diameter partikel adsorben, (3) konsentrasi awal, (4)  kelarutan  adsorbat,  (5)  berat  molekul  adsorbat, (6) temperatur, (7) kecepatan pengaduk, (8) pH, dan (9)  waktu  kontak  [1].  Kinetika  adsorpsi  juga berfungsi  untuk  menentukan  laju  pengurangan  ion logam  berat  oleh  adsorben  di  dalam  fasa  cair  pada waktu tertentu.

## Kesimpulan
Kombinasi  biomassa  tandan  kosong  kelapa sawit  dan  sekam  padi  menjadi  alternatif  terbaik untuk  proses  penyerapan  ion  logam  Pb.  Pada  tahap preparasi dan  aktivasi  biomassa  terjadi  peningkatan bilangan  gelombang  pada  ikatan  gugus  hidroksil  (- OH) yang dipengaruhi oleh penambahan asam sitrat sebagai  aktivator  karbon  aktif  biomassa,  nilai bilangan  gelombang  terbaik  terjadi  pada  rasio biomassa  10:1  dengan  konsentrasi  asam  sitrat adalah 0,4  N.  Penyerapan  terbaik  berlangsung  pada rasio  biomassa  1:1  dimana  daya  penyerapan  yang dihasilkan  adalah  34,64  ppm  dari  konsentrasi awalnya  80  ppm  dengan  persentase  penyerapan sebesar 56,70%.

## Daftar Pustaka
[1] A.  Putranto  dan  S.  Angelina,  Thesis,  UKP Parahyangan, 2013.
[2] A.  M.  A.  Min,  N.  F.  Kassem,  and  S.H. Mohamed,  Improvement  of  Cadmium  Ion Removal  by  Base  Treatment  of  Juniper  Fiber. Water Res. 38, (2004) 1289-1295
[3] C.  A.  Jaleel,  P.  Manivannaa,  A.  Wahid,  M. Farooq,  H.J.  Al-Jubir,  R.  Rahmsundaram,  and R.  Panneerselva,  Drought  Stress  in  Plants;  A Review  on  Morfalogical  Characteristikcs  and Pigments  Composistion,  International  Journal of  Agriculture  and  Biology,  40,  (2009)  100- 105.
[4] J. D. Mc Sweeny, R. M. Rowell, and S. H. Min, Effect  of  Citric  Acid  Modification  os  Aspen Wood  on  Sorption  of  Copper  Ion.  Journal  of Natural Fiber, 3, (2006) p.43-58.
[5] J.  Soemirat,  Toksikologi  Lingkungan,  Gajah Mada  University  Press,  Yogyakarta,  2005,  p. 45.
[6] J.  S.  Tangio,  Thesis,  Jurusan  Kimia  Fakultas MIPA, Universitas Negeri Gorontalo, 2012.
[7] Muhammad, T. G. Chuah, Yunus Robiah, A.R. Suraya,  T.  S.  Y.  Choong,  Single  and  Binary Adsorptions  Isotherms  of  Cd(II)  and  Zn(II)  on palm  kernel  shell  based  activated  carbon, Desalination  and  Water  Treatment,  29  (2011) 140–148.
[8] M.  Sciban,  M.  Klasnja,  and  B.  Skrbic, Modified  Softwood  Sawdust  as  Adsorbent  of
Heavy  metal  Ions  from  Water.  J.  Hazard. Meter. B 136, (2006) 266-271.
[9] M.  Arnold,  G.  Kohlin,  R.  Perrson,  and  G. Shepherd,  Fuelwood  Revisited:  What  has Changed  in  the  Last  Decade,  CIFOR Occasional Paper, 39, (2003).
[10] N.  S.  Indrastri,  Suprihatin,  Burhanudin,  dan Aida,  N.,  2009.  Ph.D  Thesis,  Fakultas Teknologi Pertanian, IPB, Bogor, 2009.
[11] R.  Hastuti,  dan  Gunawan,  Amobilasasi Biomassa Chlorella Sp. pada Silika Gel sebagai Adsorben Tembaga, JSKA, IX (2006).
[12] S.  Qaiser,  A.  R.  Saleemi,  and  M.  M.  Ahmad, Heavy  Metal  Uptake  by  Agro  Based  Waste Materials. Journal of Biotechnology, 10, (2007) 409-416.
[13] Supriharyono,  Pelestarian  dan  Pengelolaan Sumber Daya Alam di  Wilayah  Pesisir  Tropis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, p. 60.
[14] Y. C. Danarto dan Samun, T.,  Thesis,  Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, UNS Surakarta, 2008.
[15] W.  E.  Marshall,  L.  H.  Wartelle,  D.  E.  Boler, M. M. Jonhs, and C. A. Toles, Enhanced Metal Adsorption  by  Soybean  Hulls  Modified  with Citric  Acid,  Bioresourced  Technology.  69, (1999) 263-268.
[16] W.  E.  Marshall,  L.  H.  Wartelle,  D.  E.  Boler, M.  M.  Jonhs,  andC.  A.  Toles,  Metal  Ion Adsorption  by  Soyabean  Hulls  Modified  with
Citric Acid: A Comparative Study, Enviromental Technology, 21, (2000) 601-607.